## PENGARUH PERBANDINGAN TEMPURUNG KELAPA DAN ECENG GONDOK SERTA VARIASI UKURAN PARTIKEL TERHADAP KARAKTERISTIK BRIKET
Iriany, Firman Abednego Sarwedi Sibarani*, Meliza DepartemenTeknik Timia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Jl. Almamater Kampus USU, Medan 20155, Indonesia
*Email: firman.abednego@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  baku  eceng  gondok  dan  tempurung  kelapa.  Tujuan  penelitian  ini adalah  mendapatkan  briket  dengan  nilai  kalor  tertinggi  dan  untuk  mendapatkan  briket  dengan  kualitas yang baik. Perbandingan antara eceng gondok dan tempurung kelapa pada penelitian ini adalah 1:1, 1:2, 1:3,  1:4  dengan  variasi  ukuran  partikel  sebesar  10  mesh,  42  mesh,  dan  60  mesh  serta  menggunakan perekat  tapioka  10%  dari  berat  bahan  baku.  Hasil  pengukuran  pada  penelitian  ini  dibandingkan  dengan parameter mutu berdasarkan SNI, standar Jepang, Inggis, dan Amerika. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa komposisi briket yang terbaik diperoleh pada campuran eceng gondok dan tempurung kelapa pada perbandingan 1:4  dengan  ukuran  partikel  60  mesh  yaitu  dengan  nilai  kalor tertinggi  sebesar 6.851,3311 kal/g,  kadar  abu  terendah  8,1918%,  kadar  air  terendah  1,0140%,  kadar  zat  menguap  13,7890%,  nilai kerapatan 0,9836 g/cm 3 , laju pembakaran 2,9x10 -3 g/detik dan kuat tekan 11,3234 kg/cm 2 . Hasil ini telah memenuhi  SNI,  standar  Jepang,  Inggis,  dan  Amerika,  sedangkan  untuk  kuat  tekan  briket  hanya memenuhi standar Inggis.
Kata kunci : briket, eceng gondok, tempurung kelapa, tapioka, ukuran partikel

## Abstract
This research used raw material water hyacinth and coconut shell. The purpose of this research is to get briquettes  with  high  heating  value  and  to  obtain  briquettes  with  good  quality.  Comparison  of  the  base material mixed water  hyacinth and coconut shell in this research is 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 with variations in particle  size  of  10  mesh,  42  mesh  and 60  mesh,  and using an adhesive  tapioca 10% from  the  weight  of raw material. The results of measurement in this research was compared to the quality parameters  such as  SNI,  Japan  standard,  British,  and  America.  The  survey  results  revealed  that  the  ideal  composition made from a mixture of water hyacinth and coconut shell is briquette in comparison 1:4 with particle size 60 mesh and have the highest of heating value is 6.851,3311 cal/g, the lowest ash content is 8,1918%, the lowest of moisture content is 1,0140%,  levels of substance evaporates is 13,7890%, the value of density is  0.9836  g/cm 3 ,  the  firing  rate  is  2,9x10 -3 g/sec  and  the  compressive  strength  is  11,3234  kg/cm 2 .  The results are in accordance to SNI, Japan standard, British, and America, while the compression pressure of briquette only accordance to British standard.
Keywords : briquette, water hyacinth, coconut shell, tapioca, particle size

## Pendahuluan
Energi  merupakan  komponen  utama  dalam seluruh  kegiatan  makhluk  hidup  di  bumi.  Sumber energi yang utama bagi manusia adalah sumber daya alam  yang  berasal  dari  fosil.  Sumber  ini  terbentuk berjuta-juta  tahun  yang  lalu,  sehingga  energi  ini lama-kelamaan  akan  habis.  Hal  ini  membuat manusia  mulai  berusaha  untuk  mendapatkan  energi alternatif sebagai pengganti energi dari bahan bakar fosil.
Usaha  manusia  dalam  mencari  pengganti sumber  energi  ini  harus  didasarkan  pada  bahan bakunya  yang  mudah  diperoleh,  bersifat  dapat diperbaharui,  dan  produknya  mudah  dipergunakan oleh  seluruh  manusia.  Krisis  energi  yang  terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa konsumsi energi telah  mencapai  tingkatan  yang  cukup  tinggi. Namun,  seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan sumber energi tersebut dapat menyebabkan habisnya
sumber  energi  di  dalam  perut  bumi  karena  tidak dapat diperbaharui [1].
Beberapa  jenis  sumber  energi  alternatif  yang biasa  dikembangkan  antara  lain  energi  matahari, energi  angin,  energi  panas  bumi,  energi  panas  laut, dan  energi  biomassa.  Diantara  sumber-sumber energi alternatif tersebut, energi biomassa merupakan  sumber  energi  alternatif  yang  perlu mendapat prioritas dalam pengembangan dibandingkan  dengan  sumber  energi  yang  lain. Disisi  lain,  Indonesia  sebagai  negara  agaris  banyak menghasilkan  limbah  pertanian  yang  kurang termanfaatkan.  Limbah  pertanian  yang  merupakan biomassa  tersebut  merupakan  sumber  energi alternatif  yang  melimpah  dengan  kandungan  energi yang  relatif  besar.  Limbah  pertanian  tersebut  dapat diolah  menjadi  suatu  bahan  bakar  padat  yang  lebih luas  penggunaannya  sebagai  bahan  bakar  alternatif yang disebut biobriket [2].

## Teori
Briket  merupakan  suatu  padatan  yang dihaislkan melalui proses pemampatan atau pemberian tekanan, apabila dibakar akan menghasilkan  sedikit  asap.  Adapun  salah  satu kelebihan  briket tampak pada  proses  pembuatannya yang tidak terlalu sulit serta bahan baku pembuatan briket  dapat  dibuat  dari  bahan-bahan  yang  ada  di lingkungan sekitar . Biomassa yang dapat dijadikan briket  antara  lain  eceng  gondok  dan  tempurung kelapa [4].
Eceng gondok ( Eichornia Crossipes ) merupakan  tumbuhan  air  yang  tumbuh  di  rawa- rawa,  danau,  waduk,  dan  sungai  yang  alirannya tenang.  Berbagai  masalah  yang  timbul  dari pertumbuhan  eceng  gondok  yang  sangat  cepat  (3% per  hari),  antara  lain  mempercepat  pendangkalan sungai  atau  danau,  menurunkan  produksi  ikan, mempersulit  saluran  irigasi,  dan  menyebabkan penguapan air 3 sampai 7 kali lebih  besar dari pada penguapan  air  di  perairan terbuka.  Nilai  kalor  yang terkandung  dalam  eceng  gondok  pada  umumnya berkisar 3.207,90 kal/g [3].
Tempurung  merupakan  lapisan  yang  keras dengan  ketebalan  antara  3  mm  sampai  5  mm.  Sifat kerasnya  disebabkan  oleh  banyaknya  kandungan silikat  (SiO 2 )  yang  terdapat  pada  tempurung tersebut.  Dari  berat  total  buah  kelapa,  antara  15% sampai 19% merupakan berat tempurungnya. Selain itu  tempurung  juga  banyak  mengandung  lignin. Sedang  kandungan metoksil  dalam  tempurung hampir sama dengan yang terdapat dalam kayu [3].
Pada  pembuatan  briket,  biomassa  terlebih dahulu  dikarbonisasi  untuk  dijadikan  arang.  Proses karbonisasi atau pengarangan adalah  proses mengubah  bahan  baku  menjadi  karbon  berwarna hitam  melalui  pembakaran  dalam  ruang  tertutup dengan  udara  yang  terbatas  atau  seminimal mungkin.  Proses  karbonisasi  atau  pengarangan bertujuan  untuk  menaikkan  nilai  kalor  biomassa serta menghasilkan pembakaran yang bersih dengan sedikit  asap.  Hasil  karbonisasi  berupa  arang  yang tersusun atas karbon berwarna hitam [7].
Untuk merekatkan partikel-partikel zat dalam bahan  baku  pada  proses  pembuatan  briket, diperlukan  zat  perekat  sehingga  dihasilkan  briket yang  mengikat.  Dengan  adanya  penggunaan  bahan perekat  maka  ikatan  antar  partikel  akan  semakin kuat, butir-butir arang akan saling menyatu, susunan partikel  juga  akan  semakin  baik  sehingga  dalam proses  pengempaan  briket  akan  semakin  baik. Syarat utama dari bahan perekat adalah harus dapat ikut terbakar dan dapat menambah nilai kalor [1].

## Metodologi Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  eceng  gondok,  tempurung kelapa, tepung tapioka, dan air.
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bomb calorimeter , oven, furnace , alat kempa briket,  neraca,  cetakan  briket,  ember,  lumpang, ayakan  ukuran  10  mesh,  42  mesh,  dan  60  mesh, thermometer, penangas air, screening, hammer mill,
dan gelas ukur 100 ml.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel tetap dan variabel berubah.
 Variabel tetap Varibel  tetap merupakan  varibel  yang  tetap  atau tidak  berubah  dalam  penelitian,  yaitu:  perekat tapioca  10%,  berat  eceng  gondok  20  g,  suhu karbonisasi eceng gondok dan tempurung kelapa 400 o C,  dan  pembuatan  perekat  tapioka  dengan perbandingan tapioka dan air adalah 1:4.
 Variabel berubah Variabel  berubah  merupakan  variabel  yang berubah  sesuai  dengan  yang  diinginkan  dalam penelitian,  yaitu  ukuran  partikel  briket  10 mesh, 42 mesh, dan 60 mesh, perbandingan berat eceng gondok  dan tempurung  kelapa  1:1,  1:2,  1:3,  dan 1:4.
Penelitian    dilakukan  dalam  tiga  tahapan, yaitu  tahapan  pembuatan arang, tahapan  pembuatan briket  arang,  dan  tahapan  analisa  meliputi  analisa proksimat  (nilai  kalor,  kadar  abu,  kadar  air,  dan kadar  zat  menguap),  uji  kerapatan,  uji  kekuatan tekan dan uji laju pembakaran.

## Prosedur Penelitian
 Pembuatan arang
- Bahan  baku  eceng  gondok  dan  tempurung kelapa  dikeringkan  terlebih  dahulu  lalu  di cacah kecil-kecil.
- Eceng  gondok  dikarbonisasi  di  dalam furnace dengan  suhu  400 o C  selama  15  menit sedangkan  tempurung  kelapa  dikarbonisasi  di dalam furnace pada suhu 400 o C selama 1 jam untuk dijadikan arang.
 Pembuatan briket arang
- Arang  eceng  gondok  dan  tempurung  kelapa yang  telah  dikarbonisasi  digiling  dengan hammer mill untuk dijadikan serbuk arang.
- Serbuk  arang  diayak  dengan  ukuran  10  mesh, 42 mesh, dan 60 mesh
- Lalu  berat  eceng  gondok  dan  tempurung kelapa divariasikan yaitu 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4.
- Setelah  divariasikan,  eceng  gondok  dan tempurung  kelapa  dicampur  dengan  perekat tapioka sebanyak 10% dari berat bahan baku.
- Kemudian campuran tersebut dicetak menggunakan  alat  cetak  briket  dengan kekuatan tekan 1 ton/cm 2 .
- Briket  yang  telah  dicetak  dikeringkan  dan dianalisa karakteristiknya.
 Tahapan analisa Analisa pada penelitian ini meliputi :
- Nilai kalor (Lab. Instrument PTKI Medan)
- Kadar abu (SNI 06-3730-1995)
- Kadar air (SNI 06-3730-1995)
- Kadar zat menguap (SNI 06-3730-1995)
- Uji kerapatan (SNI 06-3730-1995)
- Uji kekuatan tekan (Lab. BKK PTKI Medan)
- Uji laju pembakaran (SNI 06-3730-1995)

## Hasil
Data  hasil  penelitian  yang  diberikan  adalah nilai  dari  pengujian  masing-masing  sampel  briket yang meliputi nilai kalor, kadar abu, kadar air, kadar zat  menguap,  kerapatan,  kekuatan  tekan,  dan  laju pembakaran.

## Nilai Kalor
Nilai  kalor  perlu  diketahui  dalam  pembuatan briket,  karena  untuk  mengetahui  nilai  panas pembakaran  yang  dapat  dihasilkan  oleh  briket sebagai bahan bakar. Semakin tinggi nilai kalor yang dihasilkan  oleh  bahan  bakar  briket,  maka  akan semakin baik kualitasnya.
Gambar  1.  Pengaruh  Perbandingan  Eceng  Gondok dan  Tempurung  Kelapa  Serta  Ukuran  Partikel Terhadap Nilai Kalor
Pada  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  nilai kalor  terendah  diperoleh  pada  perbandingan  eceng gondok  dengan  tempurung  kelapa  1:1  dan  pada ukuran  partikel  10  mesh    yaitu  5.102,9025  kal/g, sedangkan  nilai  kalor  tertinggi  diperoleh  dari perbandingan  eceng  gondok  dengan  tempurung kelapa  1:4  dan  pada  ukuran  mesh  60  yaitu  sebesar 6.851,3311 kal/g.
Dari  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  bahwa semakin  banyak  jumlah  tempurung  kelapa  yang ditambahkan  maka  semakin  tinggi  nilai  kalor  yang dihasilkan.  Hal  ini  disebabkan  nilai  kalor  dari tempurung kelapa yang lebih tinggi yaitu 7.345,9149  kal/g  [5],  sedangkan  eceng  gondok memiliki  nilai  kalor  3.207,90  kal/g  [6].  Nilai  kalor briket  arang  antara  lain  dipengaruhi  oleh  ukuran partikel  arang,  kerapatan  arang  dan  bahan  baku arang.  Semakin  kecil  ukuran  partikel  maka  nilai kalornya  semakin  tinggi,  demikian  juga  semakin kecil ukuran partikel semakin tinggi pula kerapatannya [7].

## Kadar Abu
Abu merupakan bagian yang tersisa dari hasil pembakaran  dalam  hal  ini  adalah  sisa  pembakaran briket  arang.  Salah  satu  unsur  penyusun abu  adalah silikat  [2].  Pengaruhnya  kurang  baik  terhadap  nilai kalor  briket  arang  yang  dihasilkan.  Kandungan  abu yang  tinggi  dapat  menurunkan  nilai  kalor  briket arang  sehingga  kualitas  briket  arang  tersebut menurun.
Gambar  2. Pengaruh  Perbandingan  Eceng  Gondok dan  Tempurung  Kelapa  Serta  Ukuran  Partikel Terhadap Kadar Abu
Pada  Gambar  2  dapat  dilihat  nilai  kadar  abu terendah  pada  perbandingan    eceng  gondok  dengan tempurung  kelapa  1:4  dengan  ukuran  partikel  60 mesh  yaitu  8,1918%,  sedangkan  nilai  kadar  abu terbesar pada perbandingan 1:1 pada ukuran partikel 10  mesh  yaitu  21,1588%.  Penambahan  eceng gondok  meningkatkan kadar abu  pada  briket  arang. Hal ini disebabkan kandungan abu pada arang eceng gondok  lebih  tinggi  yaitu  23,8%  sedangkan kandungan  abu  pada  arang  tempurung  kelapa  yaitu 0,60% [2,3].
Ukuran  partikel  juga  mempengaruhi  kadar abu dari briket, semakin besar ukuran partikel briket maka  kadar  abunya  juga  semakin  besar  dan sebaliknya semakin kecil partikel briket maka kadar abu  akan  semakin  kecil  pula.  Hal  ini  dapat  dilihat pada saat briket dibakar sampai menjadi abu. Briket dengan  ukuran  partikel  yang  lebih  besar  akan menghasilkan  abu  yang  lebih  banyak  dari  pada briket  yang  ukuran  partikelnya  lebih  kecil,  karena pada  proses  pembakaran  briket  yang  ukuran partikelnya  kecil  akan  mudah  terbawa  oleh  angin dan abu nya akan sedikit dihasilkan.

## Kadar Air
Kadar  air  merupakan  salah  satu  hal  yang mempengaruhi  kualitas  dari  briket,  semakin  besar kadar air di dalam briket maka kualitasnya semakin menurun,  disebabkan nilai  bakarnya  akan menurun, atau  sukar  untuk  dibakar.  Begitu  juga  sebaliknya semakin  kecil  kadar  air  yang  terkandung,  maka semakin  baik  kualitas  briket  tersebut.  Hal  ini
0 5 10 15 20 25 10 42 60 K a d a r A b u (% ) Ukuran Partikel (mesh) 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10 42 60 N il a i K a lo r (k a l/ g ) Ukuran Partikel (mesh) 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4
disebabkan panas yang diberikan digunakan terlebih dahulu  untuk  menguapkan  air  yang  terkandung didalam briket
Gambar  3. Pengaruh  Perbandingan  Eceng  Gondok dan  Tempurung  Kelapa  Serta  Ukuran  Partikel Terhadap Kadar Air
Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  nilai  kadar  air terkecil  diperoleh  pada  perbandingan  1:4  dengan ukuran partikel atau ukuran mesh 60 yaitu 1,0140%. Sedangkan  nilai  kadar  air  terbesar  diperoleh  pada perbandingan  1:1  pada  ukuran  partikel  10  mesh yaitu 2,4936%.
Dari  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  bahwa semakin  besar  ukuran  partikel  pada  briket  maka kadar airnya semakin besar dan mengurangi kualitas dari  briket  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  ukuran partikel yang besar akan banyak menyerap air.
Penambahan tempurung kelapa juga mempengaruhi  nilai  kadar  air.  Semakin  sedikit penambahan tempurung kelapa, maka kadar air akan semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  kadar  air pada  eceng  gondok  lebih  besar  dibanding  pada tempurung  kelapa.  Eceng  gondok  lebih  mudah menyerap air sehingga kadar air pada eceng gondok mencapai 90% dari berat eceng gondok itu sendiri.
Briket  yang  mengandung  kadar  air  yang tinggi akan mudah ditumbuhi jamur dan akan sukar dinyalakan [3].

## Kadar Zat Menguap
Kadar  zat  menguap  adalah  zat  yang  dapat menguap  sebagai  hasil  dekomposisi  senyawa- senyawa  yang masih  terdapat  di  dalam  arang  selain air.  Kandungan  kadar  zat  menguap  yang  tinggi  di dalam  briket  arang  akan  menyebabkan  asap  yang lebih  banyak  pada  saat  briket  dinyalakan.  Tinggi rendahnya  kadar  zat  menguap  pada  briket  yang dihasilkan  dipengaruhi  oleh  komposisi  campuran bahan baku.
Gambar  4. Pengaruh  Perbandingan  Eceng  Gondok dan  Tempurung  Kelapa  Serta  Ukuran  Partikel Terhadap Kadar Zat Menguap
Pada  Gambar  4  dapat  dilihat  kadar  zat menguap terendah pada perbandingan eceng gondok dengan tempurung kelapa 1:1 pada ukuruan partikel 60  mesh  yaitu  13,1700%,  sedangkan  kadar  zat menguap  terbesar  pada  perbandingan  1:4  dengan ukuran partikel 10 mesh yaitu 14,9351%.
Kadar zat menguap briket semakin meningkat seiring  dengan  semakin  banyaknya  penambahan tempurung  kelapa.  Hal  ini  disebabkan  tempurung kelapa  memiliki  zat-zat  yang  mudah  menguap. Kandungan  zat  menguap  yang  tinggi  akan menimbulkan  banyak  asap  pada  saat  briket dinyalakan.
Kadar  zat  menguap  juga  dipengaruhi  oleh ukuran  partikel  briket,  dimana  semakin  kecil partikel  suatu  briket  maka  kadar  zat  menguap  pada briket  tersebut  akan  semakin  kecil,  karena  semakin kecil  partikel  briket  maka  kandungan  briket  yang menguap akan semakin sedikit pula.

## Uji Kerapatan
Kerapatan  menunjukkan  perbandingan antara berat  dan  volume  briket  arang.  Besar  kecilnya kerapatan dipengaruhi oleh ukuran dan kehomogenan arang penyusun briket tersebut.
Pada  Gambar  5  dapat  dilihat  nilai  kerapatan briket  terendah  sebesar  0,8921  g/cm 3 terdapat  pada perlakuan  perbandingan  eceng  gondok  dengan tempurung  kelapa  1:1,  sedangkan  nilai  kerapatan tertinggi yaitu 1,1254 g/cm 3 terdapat pada perlakuan perbandingan  eceng  gondok  dengan  tempurung kelapa 1:4.
Hal  ini  disebabkan  pada  ukuran  briket  10 mesh  partikelnya  lebih  besar  sehingga  kemampuan untuk  merapat  lebih  sukar  dan  terdapat  banyak rongga-rongga  kosong  untuk  dilalui  oksigen,  tetapi lebih mudah terbakar, sehingga akan mempengaruhi laju  pembakarannya  yaitu  akan  cepat  habis.  Pada ukuran  mesh  60  partikel  relatif  kecil  sehingga
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 10 42 60 K a d a r A ir (% ) Ukuran Partikel (mesh) 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 10 42 60 K a d a r Z a t M en g u a p (% ) Ukuran Partikel (mesh) 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4
mudah  untuk  merapat  dan  rongga-rongga  kosong jauh  lebih  sedikit,  tetapi  lebih  sukar  untuk  dibakar dan  briket  tersebut  akan  lebih  lama  habis  bila dibakar.  Pada  penelitian  ini  digunakan  tekanan pencetakan sebesar 1000 kg/cm 2 .
Gambar  5. Pengaruh  Perbandingan  Eceng  Gondok dan  Tempurung  Kelapa  Serta  Ukuran  Partikel Terhadap Kerapatan Briket

## Uji Kekuatan Tekan
Kuat  tekan  menunjukkan  daya  tahan  suatu briket terhadap tekanan luar sehingga mengakibatkan  briket  tersebut  pecah  atau  hancur. Semakin  besar  nilai  kuat  tekan  berarti  daya  tahan briket semakin baik .
Gambar  6. Pengaruh  Perbandingan  Eceng  Gondok dan  Tempurung  Kelapa  Serta  Ukuran  Partikel Terhadap Kekuatan Tekan
Pada  Gambar  6  dapat  dilihat  nilai  kuat  tekan terendah  terdapat  pada  perbandingan  eceng  gondok dan tempurung kelapa 1:4 dengan ukuran partikel 60 mesh  yaitu  sebesar  11,3234  kg/cm 2 dan  nilai  kuat tekan  tertinggi  terdapat  pada  perbandingan  1:4 dengan  ukuran  partikel  10  mesh  yaitu  sebesar 24,7699 kg/cm 2 . Pada penelitian ini hanya dilakukan pengujian  nilai  kuat  tekan  untuk  perbandingan  1:4
saja pada ukuran partikel 10 mesh, 42 mesh, dan 60 mesh,  sebab  pada  perbandingan  ini  dianggap sebagai  perbandingan  yang  terbaik  untuk  setiap ukuran partikel dari nilai kalor, kadar abu, kadar air, zat menguap,  laju  pembakaran,  dan  kerapatan  pada briket.

## Laju Pembakaran
Laju  pembakaran  merupakan  penggambaran berkurangnya  bobot  briket  per  detik  selama pembakaran.  Pengurangan  bobot  yang  semakin cepat  memberikan  laju  pembakaran  yang  besar. Semakin  besar  laju  pembakaran,  maka  nyala  briket akan semakin singkat begitu juga sebaliknya.
Gambar  7. Pengaruh  Perbandingan  Eceng  Gondok dan  Tempurung  Kelapa  Serta  Ukuran  Partikel Terhadap Laju Pembakaran
Pada  Gambar  7  dapat  dilihat  nilai  laju pembakaran  terendah  pada  perbandingan  eceng gondok dengan tempurung kelapa 1:4 untuk ukuran partikel  60  mesh  yaitu  0,0028  g/detik,  sedangkan nilai  laju  pembakaran  terbesar  diperoleh  pada perbandingan  1:1  untuk  ukuran  partikel  10  mesh yaitu  0,0043  g/detik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nilai kerapatan  yang  dihasilkan  pada  ukuran  partikel  10 mesh, 42 mesh, dan 60 mesh berbeda, dimana pada partikel  60  mesh  nilai  kerapatannya  lebih  besar dibanding  pada  10  dan  42  mesh,  sehingga  briket lebih lama habis.
Laju pembakaran di pengaruhi oleh kerapatan suatu  briket,  dimana  semakin  rapat  suatu  briket maka  laju  pembakarannya  semakin  lama  atau  lama habis bila dibakar, sebab semakin rapat suatu briket maka rongga udaranya semakin sedikit atau semakin sukar dilalui oksigen pada proses pembakaran.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin  banyak  tempurung  kelapa  di  dalam  briket maka  akan  semakin  lama  waktu  pembakarannya sehingga laju pembakarannya semakin kecil. Hal ini disebabkan  tempurung  kelapa  memiliki  nilai  kalor yang  lebih  tinggi  dan  kerapatan  lebih  besar
0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040 0,0045 10 42 60 L a ju P em b a k a ra n (g /d et ik ) Ukuran Partikel (mesh) 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 0 5 10 15 20 25 30 10 42 60 K u a t T ek a n (k g /c m 2 ) Ukuran Partikel (mesh) Perbandingan 1:4 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 10 42 60 K era p a ta n (g /c m 3 ) Ukuran Partikel (mesh) 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4
dibandingkan eceng gondok, dimana semakin tinggi nilai  kalor  briket  maka  waktu  pembakaran  semakin lama.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis karakterisasi  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan terhadap perbandingan eceng gondok dan tempurung kelapa, maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Perbandingan  eceng  gondok  dan  tempurung kelapa  terbaik  pada  penelitian  ini  adalah perbandingan  1:4  pada  ukuran  partikel  60  mesh dengan  nilai  kalor  tertinggi  6851,7453  kal/g, kadar  abu  terendah  8,1918%,  kadar air  terendah 1,0140%,  kadar  zat  menguap  13,7890%, kerapatan tertinggi 0,9836 g/cm 3 , laju pembakaran  terendah  0,0029  g/detik,  dan  kuat tekan 11,3234 kg/cm 2 .
2. Berdasarkan  analisa  ekonomi  yang  dilakukan total  biaya  produksi  briket  dari  hasil  penelitian yaitu sebesar Rp 11.689,24/kg. Untuk pembuatan briket  dalam  jumlah  yang  besar  diperkirakan dapat  mengurangi  biaya  produksi,  sehingga harga  jual  dapat  ditekan.  Pembuatan  briket  ini berpotensi  untuk  mengurangi  limbah  eceng gondok  dan  tempurung  kelapa  yang  dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

## Daftar Pustaka
[1]  Arif  F.  Utomo  dan  Nungki  Primastuti, Pemanfaatan  Limbah  Furniture  Eceng  Gondok
(Eichornia  Crassipes)  di Koen  Gallery Sebagai
Bahan  Dasar  Pembuatan  Briket  Bioarang,
Jurnal  Teknologi  Kimia  dan  Industri, Vol.  2, No. 2, hal. 220-225, 2013.
[2].  Dian  Fatmawati  dan  Priyo  H.  Adiwibowo, Pembuatan  Biobriket  Dari  Campuran  Eceng Gondok  dan  Tempurung  Kelapa  Dengan Perekat  Tetes  Tebu, Jurnal  Teknik  Mesin, Vol.
03, No. 02, hal. 315-322, 2014.
[3]  Djeni  Hendra,  Pemanfaatan  Eceng  Gondok ( Eichornia  Crassipes) Untuk  Bahan  Baku Briket Sebagai Bahan Bakar Alternatif , Jurnal Penelitian  Hasil  Hutan, Vol.  29,  No.  2,  hal. 189-210, Juni 2011.
[4]  Kharis  A.  Rafsanjani,  Sarwono,  Roni  Dwi Noriyanti, Studi Pemanfaatan Potensi Biomassa Dari  Sampah  Organik  Sebagai  Bahan  Bakar Alternatif  (Briket)  Dalam  Mendukung  Progam
Eco-Campus di  ITS  Surabaya, Jurnal  Teknik Pomits, Vol. 1, No. 1, hal. 1-6, 2012.
[5]   Nodali  Ndraha,  Uji  Komposisi  Bahan  Pembuat Briket Bioarang Tempurung Kelapa dan Serbuk Kayu Terhadap Mutu Yang Dihasilkan, Skripsi, Progam Sarjana Fakultas Pertanian,  Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 16-38, 2010.
[6]   Rita D Ratnani, Indah Hartati, Laeli Kurniasari,
Pemanfaatan Eceng Gondok ( Eichornia Crassipes ) untuk Menurunkan kandungan COD
( Chemical  Oxygen  Demond ),  pH,  Bau  dan Warna  Pada  limbah  Cair  Tahu, Jurnal Momentum Vol  7,  No.1,  hal.  41-47,  April,
2011.
[7]  Suyitno,  Pengaruh  Ukuran  Partikel  Terhadap Karakteristik  Pembakaran  Biomasa,  Skripsi, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, Indonesia, hal. 14-17, 2005.